Ueber die Isomorphieverhältnisse und die Konstitution etc. 281 
Für den Markasit liegen die Verhältnisse anders. Die Kristall- 
tracht ist die gleiche wie beim Arsenkies, wenn auch die Achsen- 
verhältnisse ziemlich abweichend sind ; der durch Extrapolation 
berechnete AVert der a-Achse liegt dem am Markasit gemessenen 
bedeutend näher als beim Löllingit. Bei der Inhomogenität der 
Arsenkiese, sowie bei der Unsicherheit des Achsenverhältnisses des 
Markasits, können sich diese Abweichungen durch die Beobachtungs- 
fehler erklären. Ein zwingender Grund für die Annahme einer 
labilen Form von S 2 Fe liegt nach Weibull’s Messungen nicht 
vor. Allerdings muß anerkannt werden, daß es bis zu einem ge- 
wissen Grade Gefühlssache ist, ob man Isomorphismus noch für 
möglich hält oder nicht, denn feste Normen für die Differenzen 
der Achsenverhältnisse bei isomorphen Substanzen konnten bisher 
nicht aufgestellt werden. Die Messungen Arzrtjni’s führen zu 
den gleichen Schlußfolgerungen ; die von Scherer sind an Zahl 
zu gering und erstrecken sich auf ein zu kleines Intervall, um 
für allgemeine Folgerungen geeignet zu sein. Ferner spricht gegen 
die Existenz einer labilen, rhombischen S 2 Fe-Modifikation die Tat- 
sache, daß die beigemischten Markasitmengen trotz der großen 
Ähnlichkeit der Kristalltrachten, und trotzdem der gemessene und 
berechnete Wert der a-Achse hier viel näher liegen, nicht größer 
sind als das beigemischte As 2 Fe. Denn je ähnlicher zwei isomorphe 
Substanzen sind, in um so höherem Grade müssen sie mischbar 
sein. Die größte beobachtete Menge beigemischten Markasits be- 
trägt 13,2 Gewichts- oder 21 Molekularprozente: 4 Molekülen 
Arsenkies entspricht 1 Molekül Markasit. 
Somit würde die Ansicht Retgers’ bestehen bleiben, daß der 
Löllingit vom Markasit und vom Arsenkies völlig unabhängige 
ist und aus diesem Grunde weder isomorphe noch morphotrope 
Mischungen mit den beiden andern bilden kann. Jedoch müssen 
im Gegensatz zu den Ausführungen Retgers’ Mischungen zwischen 
Arsenkies und Markasit einerseits, sowie mit einer labilen Modi- 
fikation von As 2 Fe anderseits zugestanden werden. 
Während für die Deutung der arsenhaltigen Markasite keine 
Schwierigkeit besteht, stellen uns die schwefelhaltigen Löllingite 
vor eine neue Frage. Sind dieselben Mischungen von Löllingit 
mit Arsenkies — in diesem Falle müßte man eine labile Modi- 
fikation von SAsFe annehmen — oder ist vielleicht die labile 
Modifikation des As 2 Fe durch die beigemischten, nicht unbedeutenden 
Mengen von SAsFe stabil geworden? Der Löllingit enthält bis 
35,7 Gewichtsprozente oder 23 Molekularprozente SAsFe, d. h. 
3 Molekülen As 2 Fe entspricht etwa 1 Molekül SAsFe. Da von 
den gemessenen und gleichzeitig analysierten Löllingiten keiner 
auf das richtige Atomverhältnis führt, so fehlt es für die Lösung- 
dieser Frage noch an der nötigen Unterlage. 
Zwar wird in den Lehrbüchern der Mineralogie und Chemie 
